244 G. Tschermak, 



Klinochlor nicht oft wahrgenommen wurde. Da nun das Mineral 

 von Zermatt als das typische Vorkommen von Pennin zu be- 

 trachten ist; so dürfte der Schluss erlaubt sein, dass der Pennin 

 überhaupt in krystallographischer Beziehung- sich so verhält, wie 

 der mimetische Klinochlor. 



Wollte man die Form des Pennins wie bisher als eine rhom- 

 boedrische betrachten, so würde als Grundform jenes Rhomboeder 

 anzunehmen sein, dessen Flächen am häufigsten auftreten und 

 oft herrschend sind, also das Rhomboeder /. In diesem Falle Ä 

 erhält man für die übrigen Rhomboeder mitunter ziemlich hohe 

 Zahlen als Indices. Wird hingegen in entsprechender Weise, wie 

 dies vorher bei dem Klinochlor für die Annahme rechtwinkeliger 

 Axen versucht wurde, als Grundform ein Rhomboeder gewählt, 

 dessen Flächen mit der Endfläche c einen Winkel von 80° 16' 

 bilden, B, so ergeben sich einfachere Zahlen für die Indices, wie 

 aus Folgendem ersichtlich: 













F 



'enuin 





Ä^ berechnet 





B, berechnet 





beobachtet 





^5.0.5.12 = 59° 



16' 



2027 = 59° 



1' 



59° 



30' ca. 





4.0.4.7 = 66 



34 



2025 = 66 



47 



66 



30 ca. 



^ • 



.. 9.0.9.10 = 74 



37 



5058 = 74 



39 



74 



44 



V. . 



..26.0.26,27 = 75 



34 



2023 = 75 



34 



75 



34 



i . . 



.. 1.0.1.1 = 76 



5 



9.0.9.13 = 76 



5 



76 



5 



j-- 



..31.0.31.30 = 76 



31 



5057 = 76 



30 



76 



30 



^. 



..33.0.33.31 = 76 



54 



8.0.8.11 = 76 



44 



77 



ea. 



§.. 



.. 9.0.9.8 = 77 



35 



7079 = 77 



34 



77 



35 





6.0.6.5 = 78 



20 



5056 = 78 



22 



78 



18 



0. . 



.. 5.0.5.4 = 78 



47 



60G7 = 78 



41 



78 









21.0.21.4 = 83 



16 



7075 = 83 



1 



83 



12 



q.. 



.. 17.0.17.6 = 85 







2021 =:^ 85 



6 



85 



ca. 





6.0.6.1 = 87 



38 



4041 = 87 



33 



87 



40 





13.0.13.1 = 88 



54 



9091 = 88 



54 



88 



56 



Die früheren Messungen an dem Pennin von Zermatt stimmen, 

 soweit dieselben genauere Beobachtungen sind, mit den von mir 

 erhaltenen Resultaten überein. Descloizeaux mass an glän- 

 zenden Krystallen von Zermatt und von Ala die Neigung einer 

 Seitenfläche zur Endfläche und erhielt 76° 10—20', während 

 meine Messungen für i den Winkel von 76° 5' liefern. G. Rose 

 gibt als Mittel mehrerer Messungen 75° 45' an, woraus zu schliessen 



